146 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. 



d'un plus haut degré parallèlement au plan de base. 

 Elles proviennent du Vésuve. Si l'on fixe le plan de 

 base horizontalement sur l'axe de l'appareil, la dévia- 

 tion du galvanomètre donne une mesure de la compo- 

 sante de l'aimantation perpendiculairement aux lignes 

 de force magnétiques. Si on représente cette composante 

 en fonction de l'azimut lu sur le disque tournant, il se 

 produit pour environ 6000 gauss une courbe tout à fait 

 régulière, comme par exemple celle de la fig. 9 ; il ne 

 se produit que de très petites irrégularités et d'une 

 symétrie remarquable, en ce sens que pour à 180° ou 

 pour deux points quelconques, dont les abscisses diffè- 

 rent de 180°, les ordonnées, c'est-à-dire, les dévia- 

 tions du galvanomètre ne concordent pas. Les irrégu- 

 larités pour différents cristaux sont, comme l'indique 

 la fig. 10, Pi. III, de forces différentes. Elles se font 

 aussi remarquer par l'inégalité des amplitudes positives 

 et négatives par rapport à l'axe des abscisses; — 250 

 étant le point zéro de l'échelle — et par le fait que les 

 distances BA et AB sont différentes l'une de l'autre. Par 

 contre les surfaces contenues entre la courbe et l'axe 

 des abscisses au-dessus et au-dessous de ce dernier sont 

 égales. Si on construit cette courbe pour des champs 

 croissants, on trouve le faisceau de courbes des fig. I 1 a 

 et 11 b. Les nombres indiquent les forces du champ. 

 De 48,5 gauss jusqu'à 3500 gauss, le phénomène 

 se répète de la même manière de 180 en 180°. Dans 

 l'intervalle de 180° apparaissent deux maxima et deux 

 ininima, qui ressortent le mieux pour 862 gauss. A 

 partir de 6000 gauss un des deux maxima et un mini- 

 mum disparaissent d'une manière très frappante. Mais 

 les asymétries citées ci-dessus se produisent. Les points 



